## Pendahuluan
Karbon  aktif  adalah  adsorben  yang  sangat baik  yang  telah  digunakan  ekstensif  untuk menghilangkan  berbagai  polutan,  karena  memiliki luas  permukaan  dan  porositas  yang  besar  [16]. Karbon  aktif  juga  banyak  digunakan  dalam pengendalian  pencemaran  udara,  pengolahan makanan,  air  limbah  dan pengobatan [19]. Stuktur pori – pori karbon aktif dapat dilihat selama proses
aktifasi.  Pada  proses  aktifasi  terjadi  reaksi  antara char dan aktifator [17].
Pada  proses  fisika  suhu  dapat  diperoleh  dari pemanas  konvensional  dan  pemanas microwave .
Karbon aktif  yang diproduksi secara konvensional menggunakan  uap  dan  karbon  dioksida  (CO 2 ) maupun campuran uap dan karbon dioksida (CO 2 )
[18].  Pemanasan  dengan microwave memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemanas konvensional karena perpindahan panas yang cepat

## PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI KULIT SALAK (Salacca Zalacca)

## DENGAN PROSES FISIKA MENGGUNAKAN UAP DENGAN PEMANAS MICROWAVE
PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON FROM ZALACCA PEEL ( Salacca Zalacca ) BY PHYSICAL PROCESS USING STEAM ASISSTED MICROWAVE HEATING
Indah Sari*, Uchi Inda Purnamasari,  M. Turmuzi Lubis Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,
Jl. Almamater Kampus USU Medan 20155, Indonesia
*Email : indahsarii862@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kapasitas  adsorpsi  terbaik,  senyawa  yang  terkandung  pada karbon  aktif  dan burn  off yang  dihasilkan.  Pada  kajian  ini,  karbon  aktif  telah  disiapkan  dari  kulit  salak dengan aktifasi secara fisika menggunakan microwave. Kulit salak70 gram dipirolisis dalam tungku dialiri gas  N 2 dengan  suhu  500 o C selama  120  menit  diikuti  aktivasi  menggunakan  microwave  pada  frekuensi 2450  MHz  dengan  daya  600  W,  800  W  dan  1000  W  selama  20  menit,  40  menit  dan  60  menit.  Hasil penelitian  menunjukkan burn off terbaik pada daya  microwave 1000 W dengan  waktu aktifasi 60 menit yaitu 90,25 %. Kapasitas adsorpsi karbon aktif terbaik pada daya microwave 800 W selama 20 menit yaitu 19,96 mg/g. Persentase penyisihan terbaik pada daya 800 W dengan waktu aktifasi 20 menit yaitu 99,82%. Karakterisasi Fourier  Transform  Infra-Red (FITR)  menunjukkan  adanya  ikatan  C=O  (karbonil)  yang menunjukkan adanya zat aktif karbon. Setelah pirolisis terbentuk ikatan C≡C (Alkuna) yang menunjukkan semakin banyak karbon yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh karakterisasi Scanning Electron Microscope (SEM) dan Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) menunjukkan morfologi permukaan dari karbon aktif kasar dan tidak teratur serta besarnya kandungan karbon dan oksida pada karbon aktif sebesar 44,44 % dan 28,54 % secara berurutan.
Kata kunci : Kulit salak, Karbon aktif, Microwave, steam , Metilen blue

## Abstract
This study aimed to determine the best adsorption capacity, compounds contained in activated carbon and burn off that produced. In this study, activated carbon have been prepared from the bark of Salacca zalacca by physically activating using a microwave. The 70 gram  bark of Salacca zalaccawas pyrolised in a furnace with flowing gas N 2 with temperature 500 o C for 120 minutes followed by microwave activation at 2450 MHz  with  power  600  W,  800  W  and  1000  W  for  20  minutes,  40  minutes  and  60  minutes.  The  results showed the best burn off on microwave power 1000 W with 60 minutes activation time of 90,25%. The best activated carbon adsorption capacity at 800 W microwave power for 20 minutes is 19,96 mg/g. The best  allowanced  percentage  at  800  W  microwave  power  with  20  minutes  activation  time  is  99,82%. Characterization of Fourier Transform  Infra-Red (FITR) showed the  presence  of C=O (carbonyl) bonds indicating the presence  of  carbon-active substances. After pyrolysis forms a C≡C (Alkuna) bond  which indicated  more  carbon  was  produced.  This  is  supported  by  the  characterization  of  Scanning  Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) showing the surface morphology of rough and irregular activated carbon and the amount of carbon and oxide content on activated carbon of 44,44% and 28,54% sequentially.
Keywords : Activated Carbon, Metylene Blue, Microwave, Skin of Salacca zalacca, Steam
dan  efisien,  waktu  perawatan  yang  singkat,  dan konsumsi energi yang rendah [8].
Salak terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit luar, daging  buah  dan  biji.  Tekstur  kulit  buahnya  yang bergerigi  menyerupai  kulit  ular  sehingga  dikenal juga  dengan snakefruit. Kulit  salak  yang  masih segar atau yang baru dilepas umumnya mengandung  air,  karbohidrat,  mineral  dan  protein [5].
Penelitian  ini  sebagai  penelitian  pertama pembuatan karbon aktif  menggunakan bahan baku kulit  salak  dengan  aktifasi  fisika  yaitu  kombinasi pemanasan  konvensional  dan microwave yang menggunakan uap sebagai aktifator.
Metodologi Penelitian Bahan dan Alat Alat yang digunakan adalah microwave (Teknowell)  dengan  frekuensi  2450  MHz  pada bagian atas microwave dibuat lubang untuk masuk gas  nitrogen  (N 2 )  dan  uap  sebagai  gen  aktifator proses fisika dan  juga untuk keluaran gas buangan selama  proses  berlangsung.  Selang  aliran  gas dilengkapi  dengan  regulator  untuk  mengatur kecepatan  aliran  gas  nitrogen  (N 2 ).  Uap  diperoleh dengan  memanaskan aquadest menggunakan setelah  itu  dialirkan  uapnya  ke microwave menggunakan  selang.  Sampel  diletakkan  di  dalam erlenmeyer tepat  di  bawah  aliran  gas  gas  nitrogen (N 2 ) dan uap.

## Gambar 1. Rangkaian Alat Pembuatan Karbon Aktif

## Proses Pembuatan karbon Aktif
Pembuatan  karbon  aktif  dari  kulit  salak menggunakan dua tahap yaitu pirolisis dan aktifasi secara fisika dengan gen pengaktif uap. Kulit salak dicuci  dengan  air  dan  kemudian  dikeringkan,  dan dihaluskan  dengan  ukuran  32  mesh.  Sebanyak  70 gram  sampel  dimasukan  ke  dalam  tangki  pirolisis dengan  dialiri  gas  nitrogen (N 2 ) pada  laju alir 100 cm 3 /min  selama  120  menit  dengan    suhu  500°C. Sebanyak  20  gram  sampel  setelah  dipirolisis,
dimasukkan  ke  dalam erlenmeyer dengan  dialiri uap.  Kulit  salak  diaktifasi  dengan  variasi  daya microwave 600,  800  dan  1000  watt  dan  variasi waktu 20, 40 dan 60 menit.
Analisis Burn off Pada  penelitian  ini, burn  off (kehilangan  massa) karbon aktif diperoleh dengan melakukan penimbangan  sampel  pada  awal  sebelum  proses aktifasi (berat kering sampel mula-mula) dan pada akhir  setelah  proses  aktifasi  (berat  kering  karbon aktif). Adapun  persentase burn  off dapat ditunjukkan melalui persamaan
Burn off = Berat sampel awal - Berat sampel akhir Berat sampel awal x 100% (1)

## Penentuan Daya Serap Metilen Biru
Dalam penentuan daya serap metilen biru. Sampel ditimbang sebanyak 0,25 gr kemudian dimasukkan ke dalam erelnmeyer dan digunakan untuk adsorbsi metilen biru disertai pengadukan dengan magnetic stirer dengan  konsentrasi  metilen  biru  100  ppm selama 20 menit, kemudian karbon aktif dipisahkan dari  larutan  metilen  biru  menggunakan  kertas saring.  Setelah  proses  pemisahan,  larutan  metilen biru (filtrat) kemudian dianalisis kapasitas penyerapan metilen biru. Analisis dilakukan dengan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  untuk mendapatkan kadar konsntrasi fenol tersisa setelah adsorbsi (C dalam  mg/L) dengan spektofotometer. Menghitung  kapasitas  penyerapan  metilen  biru yang mana dihitung berdasarkan massa karbon aktif yang teradsorpsi metilen biru dengan persamaan
q = 𝐶 0 − 𝐶 1000 𝑥 𝑉𝑥 1 𝐵 (2)
Dimana  (q)  adalah  kapasitas  penyerapan  dalam (mg/g).    C O adalah  konsentrasi  awal  metilen  biru (mg/L). C adalah konsentrasi akhir metilen biru. V merupakan  volume  larutan  metilen  biru  dan  B merupakan  massa  karbon  aktif  sebagai  adsorben (gram).

## Hasil Dan Pembahasan
Burn off Karbon Aktif Burn off pada daya microwave 600 W, 800 W,  dan  1000  W  selama  20,  40,  60  menit ditunjukkan pada Gambar 1. Pada waktu aktivasi 60 menit  mengalami  peningkatan  yang  signifikan diandingkan dengan waktu aktivasi 20 menit dan 40 menit. Persentase burn off tertinggi diperoleh pada daya microwave 1000  W selama 60  menit sebesar 90,25%. Sedangkan terendah pada daya microwave 600 watt selama 20 menit sebesar 29,10%.
Gambar 1 Pengaruh Daya Microwave terhadap

## Burn off
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa burn-off karbon  aktif  yang  dihasilkan  dengan  daya microwave 600, 800 dan 1000 Watt dengan waktu 20,  40  dan  60  menit  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  daya microwave .  Peningkatan  nilai burn-off dikarenakan  ketika  daya microwave mencapai tingkat tinggi, energi yang berlebih dapat menyebabkan kuantitas karbon aktif yang terbakar semakin  kecil  dan  struktur  pori  mengalami kerusakan  [6].  Selain  itu  peningkatan  daya microwave menyebabkan hilangnya material volatil dalam  bahan.  Sehingga  meningkatkan  persentase burn-off [1].
Pengaruh Daya Microwave Terhadap Kapasitas Penjerapan Metilen Biru Pengaruh  daya microwave dan  waktu  aktivasi terhadap  kapasitas  penjerapan  metilen  biru  dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Pengaruh Daya terhadap Kapasitas Penyerapan
Hasil analisa menunjukkan kapasitas penyerapan  metilen biru  meningkat seiring dengan meningkatnya  daya microwave. Pada  daya microwave 600  watt  sampai  800  watt,  kapasitas penyerapan  metilen  biru  meningkat  dan  menurun setelah  mencapai  daya microwave 1000  watt.  Hal ini  disebabkan  oleh  daya microwave yang  tinggi menghasilkan  derajat  aktifsi  yang  tinggi  sehingga proses  pembentukan  pori  menjadi  lebih  baik  [14]. Namun,  pada  penelitian  ini  kapasitas  penjerapan ada  yang  menurun.  Hal  ini  mungkin  disebabkan
karena  daya microwave yang  tinggi terjadi penyusutan pada char dan penataan kembali stuktur karbon yang mengakibatkan berkurangnya luas area pori  [1].  Energi  yang  berlebih  juga  dapat menyebabkan penghancuran struktur yang berlebih sehingga  terjadi  kerusakan  pada  pori  karbon  aktif [2,  13].  Kerusakan  struktur  pori  ini  menimbulkan kerugian  pada  pengurangan  luas  permukaan  dan porositas  sehingga  kapasitas  adsorpsi  karbon  aktif menurun [9].

## Analisis Morfologi Permukaan Karbon Aktif
Analisis  dilakukan  pada  karbon  aktif  yang memiliki  bilangan uv-vis tertinggi  dan  hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil Scanning Electron
Microscophys (SEM)  Karbon  Aktif  dengan
Perbesaran 1500x.
Gambar  3  terlihat  hasil  SEM  morfologi permukaan dari karbon aktif kulit salak menunjukkan  permukaan pori yang kasar dan tidak teratur yang tersebar di seluruh karbon aktif. Proses aktifasi  bertujuan  untuk  memperbesar  pori  yaitu dengan  cara  memecahkan  ikatan  hidrokarbon  atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga  arang  mengalami  perubahan  yaitu  luas permukaannya  bertambah  besar  dan  berpengaruh terhadap daya adsorpsi [4].

## Analisis Gugus Fungsi Karbon Aktif
Analisis Fourier  Transform  Infra Red (FTIR) ini  ditujukan  untuk  melihat  gugus  fungsi  dan perubahan  gugus  fungsi  dari  bahan  ataupun senyawa  yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini dilakukan uji FTIR untuk melihat perubahan gugus fungsi  kulit  salak,  setelah  pirolisis  dan  setelah aktivasi    pada  kondisi  operasi  diperoleh  bilangan metilen  biru yang  paling  tinggi  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
.
29,10 56,35 67,30
56,50 78,15 75,05 77,35 80,10 90,25 0 20 40 60 80 100 1.00 2.00 3.00 Bur n O ff (% ) Daya Microwave (watt) 20 menit 40 menit 60 menit 19.76 19.80 19.84 19.88 19.92 19.96 20.00 400 600 800 1000 1200 Kap as it as A d so rp si (m g/ g) Daya Microwave (Watt) 20 menit 40 menit 60 menit 600              800              1000
Gambar  4.  Hasil Fourier  Transform  Infrared pada  Bahan  Baku  Kulit  Salak,  karbon  aktif Setelah Dipirolisis dan Setelah Diaktifasi
Puncak  serapan  kulit  salak  sebelum  pirolisis menunjukkan pita serapan yang lebar dan kuat pada daerah  serapan  3394,72  cm -1 ,  sedangkan  setelah pirolisis gelombang ini naik menjadi 3417,86 cm -1 dan  setelah  aktivasi  bilangan  gelombang  menjadi 3437,15 cm -1 . Puncak serapan pada bilangan 3600-
3200  cm -1 (merujuk  pada  O-H stretching ) mengindikasikan  adanya  gugus  fungsi  O-H (hidroksil)  [15].  Dari  hasil  yang  diperoleh  terjadi kenaikan puncak serapan, hal ini karena penguraian gugus  OH  pada  holoselulosa  maupun  lignin  kulit salak. Peningkatan suhu saat karbonisasi menyebabkan  gugus  OH  terurai  membentuk struktur  baru  yaitu  rantai  karbon.  Besarnya  gugus hidroksil  merupakan  cerminan  dari  banyaknya senyawa kimia pada kulit salak  yang  mengandung gugus OH seperti senyawa alkohol dan fenol [12]. Kenaikan  puncak  serapan  merupakan  petunjuk mulai  terbentuknya  senyawa  aromatik  yang merupakan unsur penyusun karbon aktif [10].
Pada  spektrum  gelombang  FTIR  sebelum pirolisis bilangan gelombang 1624,06 cm -1 . Namun bilangan  ini  hilang  setelah  dipirolisis  dan  muncul kembali setelah karbon aktif telah diaktivasi dengan bilangan gelombang 1627,92 cm -1 . Puncak serapan pada bilangan gelombang 1600-1800 cm -1 mengindikasikan  keberadaan  gugus  C=O.  Gugus C=O  merupakan  gugus  khas  yang  terdapat  pada karbon  aktif  dan  menunjukkan  bahwa  kulit  salak membentuk  zat  aktif  karbon.  Hasil  aktivasi menunjukkan serapan tajam dan intensitas lemah di bilangan gelombang 1234,44 cm -1 . Puncak serapan pada  bilangan  1300-1000  cm -1 mengidentifikasi gugus  C-O  [13].  Keberadaan  gugus  C-O menunjukkan adanya ikatan C=O tidak stabil.
Proses  aktivasi  juga  telah  membentuk  ikatan C=C  yang  ditandai  dengan  adanya  pemunculan spektrum  pada  bilangan  gelombang  1423,47  cm -1 .
Puncak  serapan  pada  bilangan  1500-1400  cm -1 mengindikasikan  keberadaan  gugus  C=C.  Gugus C=C  menunjukkan  adanya  peningkatan  kadar karbon  [7].  Spektrum  gelombang  menunjukkan
bahwa  sebelum  pirolisis,  setelah  pirolisis  dan aktivasi, kulit salak memiiki gugus yang sama yaitu C-H (aromatis) pada  bilangan gelombang dibawah 900  cm -1 [3]  dimana  spektrum  gelombang  paling tinggi pada 887,26 cm -1 yaitu sampel hasil pirolisis. Gugus fungsi yang terdapat pada karbon aktif kulit salak yaitu gugus C=O, C=C, C-C dan C-H.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang dapat diambil dari penelitian  ini adalah:
1. Persentase burn  off tertinggi  pada  daya microwave 1000 watt dengan waktu aktivasi 60 menit yaitu 90,25 %.
2. Kapasitas adsorpsi metilen biru tertinggi adalah 19,96  mg/g  yang  diperoleh  pada  daya microwave 800  watt  dengan  waktu  aktivasi  20 menit.
3. Hasil spektofotometri Fourier Transform Infra- Red (FTIR)  mengandung  gugus  fungs    O-H (Hidroksil),  C-H  (Alifatik),  C-C  ,  C=O  ,  C=C pada karbon aktif
4. Hasil  karakterisasi Energy  Dispersive  X-Ray Spectroscopy (EDS)  terlihat  karbon  aktif mengandung  unsur  C,  O,  K,  Ca,  P  dan  Mg berturut-turut sebesar 44,44%; 28,54%; 11,31%; 6,10%; 1,73%; dan 4,53%.

## Daftar Pustaka
[1]   A.  Abbas,  Muthanna  J.  Ahmed.  2014,
Optimization of Activated Carbon Preparation from  Date  Stones  by  Microwave  Assisted K 2 CO 3 Activation, Iraqi  Journal  of  Chemical and  Petroleum  Engineering ,  Vol.  15,  No.  1, ISSN 1997-4884.
[2]  E.  Ebere  M,  Ejikeme  Patrick  C.N,  Echegi, U.S.C,  2015,  Effcet of  Microwave  Activation on  The  Removal  Efficiency  of  Hamburger Seed  Shell, Journal  of  Multidisciplinary Engineering  Science  and  Technology ,  Vol.  2, Issue 11, ISSN 3159-0040.
[3]    G.  L,  Y.  Ladino,  J.C  M.  Pirajanc,  M.  O. Rodriguez, 2007, Synthesis and
Characterization  of  Activated  Carbon  Fibers from Kevlar, Ecletica Quimica Vol. 34, No. 4.
[4] H.Singgih  dan  Ratnawati,  2010,  Pembuatan Karbon  Aktif  dari  Tempurung  Kelapa  Sawit dengan  Metode  Aktivasai  Kimia, Indonesian Journal  of  Materials  Science, Vol.  12,  No  1. ISSN : 1411-1098.
[5]  H.  Zulfi  dan  Retno  Arianingrum,  2010, Pengembangan  Tekonologi  Pengawetan  Kulit Salak  Untuk  Bahan  Produk  Seni  Kerajinan . Jurnal Penelitian Saintek , Vol. 15, No. 2.
[6]  H.  Deng,  Le  Yang,  Guanghui  Tao,  dan  Jiulei Dai, 2009, Preparation and Characterization of Activated  Carbon  from  Cotton  Stalk  by Microwave  Assisted  Chemical  Chemical
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 T r a n sm is i (% ) Bilangan Gelombang (cm-1) Bahan baku Pirolisis Aktivasi
Activation-Application  in  Methylene  Blue Adsorption from Aqueous Solution, Journal of Hazardous Materials.
[7]  J. Mohammed, Noor S.Nasri, Muhammad A.A Zaini,  Usman  D,  Hamza.Husna,  M.  Zaindan, Faridnasir  Arif,  2015,  Optimization  Of Microwave  Irradiated -  Coconut  Shell Activated  Carbon  Using  Response  Surface Methodology For Adsorption Of Benzene And Toluene, Article  Desalination  and  Water Treatment.
[8]  L.  Wei,  Jinhui  Peng,  Libo  Zhang,  Kunbin Yang, Honying Xia, Shimin Zhang, Sheng-hui Guo,  2010,  Preparation  of  activated  carbon from  coconut    shell  chars  in  pilot-scale microwave heating equiment at 60 Kw, Waste Management 29 (2009) 756-760.
[9]  M.A.  Elsayed  dan  O.A.  Zalat,  2015,  Factor Affecting  Microwave  Assisted  Preparation  of Activated  Carbon  from  Local  Raw  Materials, International Letters of Chemistry Physics and Astronomy , ISSN 2299-3843.
[10]  M.  Menéndez,  A.  Arenillas,  B.  Fidalgo,  Y. Fernández,  L.Zubizarreta,  E.G.  Calvo,  J.M. Bermúdez,  2010,  Microwave  heating  process esinvolving  carbon  materials, Journal  Fuel Processing Technology, Vol . 91 (2010): 1–8.
[11]  R.  Hoseinzadeh  Hesas,  Arash  Arami  Niya, Wan  Mohd,  Ashri  Wan  Daud,  dan  J.N,  Sah, 2013,  Preparation  and  Characterization  af Activated  Carbon  from  Apple  Waste  by Microwave Assisted Phosphoric
Acid Activation,  Application  in  Methylene  Blue Adsorption, Bioresources . [12]  S.  Caroline,  Matthew  A,  Adebayo,  Eder  C.
Lima,  Renato  Cataluna  PascalS.  Thue,  Lizie D.T. Prola, M.J. Puchana-Rosero, Fernando M. Machado,  FlavioA,  Pavan,  G.L.  Dotto,  2015, Microwave-Assisted  Activated  Carbon  From
Cocoa  Shell  as  Adsorbent  For  Removal  of
Sodium Diclofenac and Nimesulide FromAqueous Effluents, Journal of
Hazardous Materials, Vol.  289 (2015).
[13]  S.  Mohammad  Saleh,  Wan  MohdAshri  Wan Daud, Amir hossein, Housh  manddan, Ahmad Shamiri,  A  Review  On  Surface  Modification Of  Activated  Carbon  For  Carbon  Dioxide Adsorption, Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis 89 (2010).
[14]  T.  Abbas  Sabah,  Mustafa  M,  Al-Faize,    dan A.Z  Raheem,  2013,  Adsorption  of  Pb +2 and Zn +2 Ions  From  Oil  Wells  Onto  Activated Carbon  Produced  From  Rice  Husk  In  Batch Adsorption Process, Journal Of Chemical and Pharmaceutical Research , ISSN : 0975-7384.
[15]  T.  Vasilia,  Alina  Matei,  dan  Andrei  Marius Avram,  2016,  FTIR  Spectroscopy  for  Carbon
Family  Study ,  Critical  Reviews  in  Analytical Chemistry , 46:6.
[16] U.  Rivera.  M,  Sanchez-Polo,  V.  Gomez- Serrano, P.M. Alvarez, M.C.M. Alvim-Ferraz, dan  J.M.  Dias,  2011,  Activated  Carbon Modifications to Enhance Its Water Treatment Applications  An  Overview ,  Journal  Of Hazarrdous Materials.
[17]  W.  Jufang.  2004,  Modelin  Adsorption  Of Organic  Compounds  on  Activated  Carbon, Departement Of Chemistry, Umea University.
[18] Y. Kunbin., Jinhui Peng, C. Srinivasakannan, Libo Zhang, Hongying Xia, Xinhui Dua,  2010. Preparation  of  High  Surface  Area  Activated Carbon From Coconut Shell Using Microwave Heating, Bioresource Technology .
[19]  Z.  Zhuo,  Qi  Yang,  Xiao-Ming  Li,  Kun  Luo, Guang-Ming  Zeng,  2012,  Preaparaton  Of Peanut  Hull-  Based  Actvated  Carbon  By Microwave Induced
Phosphoric Acd
Activation  and  Its  Applications  In  Remazol Brilliant  Blue  R  Adsorption .  Industrial  Crops and Products.